bene, come questi potenti riduttori non trasformino o possano trasformare, sia pure 

 in piccola parte, l'ossido ferrico in ossido ferroso. 



« L'apparecchio, di cui mi sono servilo è tutto di piombo; consiste di un vaso ci- 

 lindrico alto 9 cent, e largo 7 cent., munito di coperchio; lateralmente nella parte 

 inferiore del vaso è saldato un tubo pure di piombo, destinato a condarre l'acido car- 

 bonico; la capsula o il crogiuolo di platino, ove si fa la disgregazione si colloca sopra 

 un triangolo di piombo, che si alza di poco meno che 1 centimetro dal fondo del 

 vaso. Per fare una determinazione si fa comunicare l'apparecchio con un generatore 

 continuo di acido carbonico, si colloca sopra il triangolo la capsulina di platino col 

 minerale ben polverizzato e pesato e si mette il coperchio; dopo qualche tempo, 

 quando si crede che tutta l'aria sia stata espulsa, si fa cautamente discendere nella 

 capsulina, per mezzo di un grosso filo di platino, il miscuglio di acido fluoridrico 

 e solforico diluito e, sempre continuando la corrente gassosa, si rimette il coperchio 

 e si comincia a scaldare l'apparecchio, situato sopra una rete metallica, con una pic- 

 cola fiamma a gas. Dopo un quarto d'ora circa si toglie con precauzione il coperchio, 

 si aumenta un poco la corrente del gas e si agita col solito filo di platino il con- 

 tenuto della capsulina; si ha così il non piccolo vantaggio di favorire la disgrega- 

 zione, mentre la densità dell'acido carbonico e la pressione, per la quale tende ad 

 uscire dal vaso, impedisce all'aria esterna di entrarvi. Prima di esperimentare sul mi- 

 nerale volli convincermi, che l'accesso dell'aria è affatto impedita, e quindi evitato 

 ogni pericolo di ossidazione. A tale scopo introdussi nell'apparecchio già pieno di 

 acido carbonico una capsulina di platino con gr. 0,056 di ferro metallico in fili e 

 acido solforico diluito e la soluzione dopo avere soggiornato più di un' ora nel vaso, 



N 



che veniva aperto ogni tanto decolorava precisamente 10 ce. di camaleonte ^ 



Assicuratomi di questo ho pesato gr. 0,2567 di minerale in fina polvere seccato a 100°, 

 l'ho disgregato con acido fluoridrico e solforico, come sopra è detto, ho ripreso con 



N 



acqua e la soluzione ha decolorato 1,3 ce. di camaleonte ^ in un'altra esperienza 



ne ho decolorato 1,15 ce con gr. 0,2139 di minerale. Facendo i calcoli opportuni 

 si trova che la prima analisi da 3,64 % e la seconda 3,88 °/o di ossido ferroso; nu- 

 meri assai concordanti, avuto riguardo alla piccola quantità di minerale preso e alla 

 tenue proporzione di ossidulo di ferro contenuto. La media è 3,76 ed ha servito di 

 base al calcolo delle due analisi, per- sottrarre cioè dal totale del ferro contato come 

 sesquiossido, quello che appartiene al protossido. 



« Le due analisi eseguite sopra due porzioni diverse del minerale dettero i se- 

 guenti resultati: 1 II 



Si O 2 50,28 50,34 



Ca 0 24,58 24,70 



MgO 13,07 13,26 



Fe 0 3,76 3,76 



Fe 2 0 3 1,59 1,59 



A1 2 0 3 4,84 4,89 



Perdita al fuoco .... 0,39 0,32 



.- . . 98,51 98,86 



Tkansl-nti - Vol. IV. 0 . . 29 



